110 



H. E. Boeke, Die Schmelzerscheinungen 



weisbar. Weiterhin stimmt das spezifische Gewicht der 

 Schmelzkuchen mit dem für ein Gemisch von Kalkspat und Calcium- 

 oxyd berechneten Wert überein. Für Kalkspat wurde die Zahl 

 2,713 als zuverlässigste angenommen 1 , für Calciumoxyd die Be- 

 stimmung von A. L. Day c. s. 2 3,316 (Mittel aus 3,313, 3,307 und 

 3,329). Der Berechnung wurde die lineare Änderung des spezifi- 

 schen Volums mit dem Mengenverhältnis zugrunde gelegt 3 . 



Zusammensetzung 

 CaC0 3 CaO 



Spez. Gewicht 

 beobachtet berechnet 



93,37 °/o 



6,63 ü /o 



2,749 



2,747 



92,43 



7,57 



2,750 



2,753 



66,36 



33,64 



2,917 



2,892 



45,72 



54,28 



3,012 



3,011 



Danach liegt kein Grund vor anzunehmen, daß in dem unter- 

 suchten System andere stabilen festen Phasen als Calciumcarbonat 

 (in zwei Modifikationen) und Calciumoxyd auftreten 4 . 



1 Vergl. H. Leitmeier im Handbuch der Mineralchemie. Herausgeg. 

 von C. Doelter. 1911. 1. 290. 



2 Tscherm. Mitt. 1907. 26. 177. 



8 Nicht selten (vergl. z. B. W. E. Ford, Amer. Journ. of Sc. 1911. 

 32. 187) wird irrtümlich das spezifische Gewicht als lineare Funktion des 

 Mengenverhältnisses bei einfacher Mischung der Komponenten angesehen. 

 Diese Beziehung wird durch eine Hyperbel dargestellt. 



4 P. Laschtschenko (Compt. rend. 1908. 147. 58—61) hat aus kalori- 

 metrischen Messungen auf das Bestehen einer Umwandlung des Calcium- 

 oxyds bei 400—415° geschlossen. Bei den Arbeiten des Geophysikalischen 

 Instituts zu Washington mit Calciumoxyd als Komponente hat sich eine 

 derartige Umwandlung nicht gezeigt. — Nach 0. Schott (Beiträge zur 

 Kenntnis der unorganischen Schmelzverbiudungen. Braunschweig. 1881. 

 p. 47) soll Calciumcarbonat aus einer Lösung in Calciumchlorid (Schmelz- 

 punkt 765° nach 0. Sackur, Zeitschr. f. phys. Chem. 1912. 78. 551) in 

 skelettartigen Formen von rhombischer Gestalt kristallisieren. Er 

 schließt daraus, daß Calciumcarbonat „seinen rhombischen und rhombo- 

 edrischen Dimorphismus auch auf pyrochemischem Wege beibehält" (a. a. 0. 

 p. 120). Durch Messungen oder eine chemische Analyse des untersuchten 

 Produkts ist seine Angabe nicht belegt. Bei einer Wiederholung des Ver- 

 suchs fand ich unter den sehr feinen Kristallskeletten des Auslaugungs- 

 rückstandes tatsächlich einige Teilchen, die mit der ScHOTT'schen Zeich- 

 nung ungefähr übereinstimmen. Zu einem mit allen sonstigen Erfahrungen 

 beim Calciumcarbonat in Widerspruch stehenden Schluß berechtigt diese 

 Beobachtung meines Erachtens jedoch nicht. 



